PLO 5i7 



par l'addition de matières ferrugineuses, telles que les scories 

 de forge. 



Cependant il peut rester quelques incertitudes sur l'effet 

 réellement produit dans les fourneaux à plomb par les ma- 

 tières ferrugineuses : il peut être complexe; car on sait que 

 l'oxide de fer, lors même qu'il est déjà combiné à de la si- 

 lice, exerce encore une action assez puissante sur cette terre. 

 Il peut donc se faire que cet oxide empêche la formation 

 des silicates de plomb, et par suite augmente la quantité 

 de métal produite; ce ne seroit point, dans ce cas, le fer 

 qui agiroit pour décomposer le sulfure de plomb. On a lieu 

 de supposer cet effet de l'oxide de fer, surtout lorsqu'on 

 traite des matières peu riches en métal , comme des résidus 

 de fonte, etc. 



Nous allons faire connoître un procédé dans lequel le mi- 

 nerai, naturellement mêlé avec des ochres ou oxides de fer, 

 n'a besoin, pour être fondu sans grillage préliminaire, ni de 

 l'addition ni du fer métallique, ni de celle des scories de 

 forge. 



A) Fonte, au charbon de bois, des minerais de plomb sulfuré, 

 à Wédrin, près de Namur. 



Les mines de Wédrin fournissent plusieurs espèces de miné- 

 rai et l'on ne soumet au grillage que ceux qui contiennent 

 beaucoup de pyrite de fer; la gangue est en presque-totalité une 

 ochre. Le fourneau à manche dont on se sert, est assez parti- 

 culier : sa hauteur est de i mètre 40 centim. au-dessus du fond ; 

 il a un bassin ou creuset intérieur qui n'est qu'un creux ovale 

 ménagé dans la plaque de fonte de fer qui forme la sole de 

 ce fourneau. Deux bassins extérieurs servent, l'un à recevoir 

 les laitiers ou scories; l'autre, le plomb fondu, lorsqu'on 

 fait la percée pour vider le creuset : la tuyère est placée à 

 :io centim. au-dessus du fond. On charge de demi-heure en 

 demi-heure, environ 16 kilogr. de charbon de bois et 48 de 

 minerais mêlés; lorsqu'on juge qu'il n'y a pas assez de ma- 

 tières ferrugineuses dans le fourneau, on ajoute des scories 

 de forge. 



Le produit, en plomb, est d'environ i5'/, kil. : l'opération 

 va bien, lorsque la plaque de fond est rouge de feu ^ mais 



